— 697 — 



combinazione ; e però si dirà di esso, a mano a mano che se ne presenterà 

 l'occasione. 



In questa prima Nota abbiamo cercato di definire la questione, se esista 

 0 no il sottoioduro di bismuto, la cui formazione è tutt'ora rimasta indecisa. 

 In una Nota successiva diremo qual'è il resultato ottenuto per il sottocloruro 

 e per i suoi dubbi sali doppi. 



È noto, secondo le ricerche di Weber ('), che il Bi J3 fuso assorbe fa- 

 cilmente bismuto, senza mutare nel ratfreddamento, la sua struttura. 



Se si tratta il fuso con acido cloridrico, rimane il bismuto come polvere 

 nera. Se il bismuto che si impiega è in eccesso, per raffreddamento si separa 

 una parte, e nella massa solidificata si foruia un regolo il quale contiene 

 52.0-55.8 7o Bi , mentre, per BiLj si calcola 45,05 "/o • 



Guthmann e Herz (^) ammettono, invece, che, fondendo due molecole di 

 BÌI3 con una di Bi, si formi il sottoioduro. Essi hanno esaminato il composto 

 risultante da quella fusione, e hanno trovato che esso non è facilmente attacca- 

 bile dagli acidi diluiti, contrariamente al sottocloruro e al sottobromuro che è 

 cristallino. Ha lucentezza metallica ed ha un peso specifico di 6,5, mentre 

 il peso specifico calcolato di un equivalente miscuglio di ioduro (peso specif. 

 5,65) e bismuto ascenderebbe a 6,06. 



Data questa differenza, i due A A. sono convinti che si tratti di una vera 

 e propria combinazione chimica e non di un miscuglio, e lo confermano 

 ancora dalla esatta determinazione del punto di fusione. 



Per decidere la questione, ci è sembrato che si presti in questo caso la 

 conoscenza del diagramma di stato per il sistema Bi — I dedotto dalle curve 

 di raffreddamento e di riscaldamento nel modo ormai noto. 



La fusione dei miscugli di bismuto e iodio era fatta entro tubi di vetro 

 della forma data in tìg. 1. La capacità dei tubi era di circa 5 ce. ; lo spes- 

 sore delle pareti, 2 mm. 



Per il foro centrale passava una coppia termoelettrica Ag — Ni. 



Per quello laterale si introduceva la sostanza. 



Condizione indispensabile per evitare la rottura del tubo durante la 

 cristallizzazione del bismuto si è quella di fare un poco conica l'estremità 

 inferiore. 



FiG. 1. 



(') Pogg. Ann., 107 (1859). 601. 

 C) Zeitschr. f. an. chemie, 56, 422. 



